136 BÄCKLIN, OM DET GALVANISKN LEDNINGSMOTSTÅNDET. 



Af tab. 12 — 17 synes nu för det första, att dessa legerin- 

 gar, sedan de upphettats till 100° och derefter afkylts, äro un- 

 derkastade förändringar i sitt ledningsmotstånd med tiden efter 

 samma lagar, som bestämde ändringen i deras ledningsmotstånd 

 efter gjutningen, d. v. s. motståndet sjelft och dess förminsk- 

 ningshastighet samt den förminskningen verkande kraften af- 

 taga efter upphettningen och närma sig asymptotiskt fixa värden, 

 de båda senare till noll. En i tab. 15 förekommande afvikelse 

 i fråga om hastigheten beror utan tvifvel på att stången vid 

 detta tillfälle hade afkylts något under rummets temperatur, så 

 att de första värdena erhöllos under stigande temperatur. 



Af tab. 18 och 19, kol. 2, ser man att en sådan upphett- 

 ning under en half timmes tid förmått höja legeringens led- 

 ningsmotstånd så, att detsamma 1 timme efteråt hade ungefär 

 samma värde som 1 timme efter gjutningen. Om motståndets 

 stegring vid upphettning beror ej blott af temperaturen utan äf- 

 ven af tiden, kan ej med dessa undersökningar afgöras. Så 

 mycket är dock säkert, att om det äfven då är funktion af tiden, 

 så varierar det vida hastigare med denna, än fallet är vid af- 

 kylning. Det visade sig nemligen vid alla försöken att mot- 

 ståndet under blott en half timme vid 100° steg till en höjd, 

 från hvilken det först efter flere dagars sjunkande vid omkring 

 20° återkom till sin förra storlek. 



Af samma tabeller framgår ock, att de olika legeringarna 

 ej förhålla sig på samma sätt efter en upphettning till 100°. Le- 

 geringen 50 proc. Bi + 50 proc. Sn har nemligen genom upp- 

 hettningen erhållit motstånd som 1 timme efteråt t. o. m. äro 

 större än vid samma tid efter gjutningen. Att motsvarande 

 motstånd efter sista upphettningen är något lägre än de andra, 

 beror väl på den då rådande lägre temperaturen. Ej heller är 

 det osannolikt att förminskningshastigheten kunnat vara något 

 större än vanligt under första timmen på grund af denna lägre 

 temperatur. Legeringen 40 proc. Bi + 60 proc. Sn deremot har 

 1 timme efter upphettningen i båda de anstälda försöken mot- 

 stånd, som äro betydligt lägre, än det var vid samma tid efter 



